— 73 — 



esqueletos de sílice (i). Las características individuales serán indicadas en las monografías 

 correspondientes a cada especie de vegetal. 



La composición química de las fibras sirve mucho menos paia la distinción que los 

 caracteres morfológicos y físicos. Dos causas disminuyen esencialmente su valor. Las fibras 

 se componen en su mayoría de las mismas materias, celulosa y lignina, fuera de las sus- 

 tancias intercelulares. Además se procura en la elaboración eliminar la lignina y las sus- 

 tancias accesorias, asi que, en los productos refinados industriales, queda celulosa más o 

 menos pura. Si por esta causa en los tejidos industriales los |:)rocedimientos para distinguir 

 por reacciones químicas una fibra vegetal de la otra sjn de importancia secundaria única- 

 mente (i) ya por ser indicadas por colores característicos y ser ios tejidos teñidos, ellos 

 pueden ser muy útiles ¡lara la identificación de fibras crudas en combinación con los 

 caracteres morfológicos y físicos. 



Los reactivos microquímico.=: empleados en los estudios que siguen, son: 



1) i^ara celulosa 



a) Solución de Yodo y ácido sulfúrico preparado según v. Hoehnel (i) i g. yoduro 

 de potasio fué disuelto en lOO c'm' de agua destilada y agregado yodo resublimado hasta 

 saturar completamente la solución. 



b) A cios i^artes (vol.) glicerina e una parte (vol.) de agua destilada fueron agrega- 

 dos (agitando y refriando continuamente el envase) tres partes (vol ) ácido sulfúrico con- 

 centrado purísimo. 



Las soluciones cambian su comi)osición por la influencia del tiempo, aire y luz. La 

 de yodo tiene que ser renovado y el ácido debe ser com¡niesto por agregación de ácido 

 sulfúrico (2). 



Se ha usado según indicación de v. Hoehnel: 



Los objetos fueron tratados sobre el porta-objetos con la solución de yodo durante 

 algunos minutos, después se ha sacado cuidadosamente el exceso con papel de filtro y se 

 agregaron una o dos gotas del ácido sulfúrico mencionado. 



La celulosa queda indicada por el color azul sin hincharse la fibra, la lignina por 

 el amarillo 



Otro reactivo para indicar celulosa es la solución de Herzberg preparada como sigue: 



20 g, de zincum chloratum siccum fueron disueltos en diez c/m* de agua destilada, 

 21 g. de yoduro de potasio en 5 c/m* agua dest. y a esta solución agregado 0,1 g. yodo 

 resublimado, las soluciones se mezclan, se decanta del precipilado y se agrega otra vez un 

 poco de yodo. La solución cambia por la influencia de la luz. Con celulosa da color violeta. (3) 



Por último nos hemos servido como reacdvo disolvente de celulosa del oxido de 

 cobre amoniacal, que fué preparado precipitando en una solución de sulfato de cobre en 

 exceso el óxido de cobre hidratado con amoniaco filtrando y ai^retando el residuo entre 

 el filtro para sacarle asi el líquido adherente. El precipitado fué disuelto en amoniaco, asi 

 que quedó un resto en el fondo del envase. La solución debe ser i)reservada de la luz y 

 del aire. Preparada en la forma mencionada disuelve la celulosa pura. 



Una solución saturada de timol en acido sulfúrico concentrado tiñe también la ce- 

 lulosa de violeta, pero como disuelve imediatamente la fibra y las soluciones arriba descritas 

 ya satisfacen completamente, hemos prescindido de este reacdvo, 



2) Para lignina. 



Sulfato de anilina en solución acuosa de 3 % agregando al uso una gota de ácido 

 sulfúrico al 5 ^¡o. 



Pluüvoglucina en solución alcohólica al 10 0/0 agregando al uso una gota de ácido 

 clorhídrico concentrado. 



El primero tiñe las fibras en presencia de lignina de color oro amarillento y el 

 otro de violeta rojizo. (4) 



Como los reactivos arriba mencionados ya indican microquímicamentc las composi- 



(1) No nos referimos a los métodos de distinguir fibras vegetales, artificiales y animales. 



(1) (2) V. Hoehnel, pag. 28 



(2) Lunge - Berl IV anex. tabl. XXXVI 



(3) Comp. Wiescner II pag. IS6 y 187. v. Hoehnel pag. 28 y 29. Lunge - Berl IV pag. 990. 



